Определение физико-механических свойств и долговечности уплотнителей и герметиков для светопрозрачных фасадных конструкций

строительные науки Определение физико-механических свойств и долговечности уплотнителей и герметиков

строительные материалы и конструкции для светопрозрачных фасадных конструкций В.И.Третьяков, Л.К.Богомолова, О.А.Крупинина

НИИСФ РААСН

Основными элементами ограждающих конструкций (ОК) являются рамочные элементы, изготовленные из алюминиевых профилей с терморазрывом, светопрозрачных элементов- стеклопаке-тов, уплотнителей и герметиков различного функционального назначения: клея-герметика, всепогодного герметика, герметиков общестроительного назначения.

Одним из важнейших технических требований к элементам ОК высотных зданий является долговечность, которая должна составлять не менее 40 условных лет эксплуатации /1 /.

В процессе эксплуатации в атмосферных условиях изделия ОК подвергаются воздействию различных агрессивных факторов: повышенных температур, солнечного облучения, влажности, холода, знакопеременных температур, химических реагентов (соляной туман, кислотные дожди, щелочные растворы в составе моющих средств и т.д.). Важно учитывать условия, в которых эксплуатируются изделия ОК, т.к. эффективность действия различных факторов зависит от климатической зоны.

В данной работе определена долговечность сроком на 40 условных лет эксплуатации уплотнителя из ЕРРМ для светопрозрачных фасадных ОК из алюминиевых сплавов и всепогодного силиконового герметика, предназначенных для защиты швов и стыков от атмосферных воздействий, на примере климата г.Санкт-Петербурга.

Климат Санкт-Петербурга по сравнению с климатом Москвы — влажный, морской. По СНиП 2.01.01-82 /2/и ГОСТ 16350-80 /3/относится к зоне умеренного (115), но в отличие от климата Москвы — более теплый в холодное время и менее теплый в жаркое время года. Климат Москвы — более континентальный: число дней с переходом температуры через нулевое значение за год в Москве — 56,

в Санкт-Петербурге — 52; средняя годовая относительная влажность воздуха в Москве — 76%, в Санкт-Петербурге — 73%; количество осадков за год в Москве — 704 мм, в Санкт-Петербурге — 673 мм.

На протяжении большей части года преобладают дни с облачной, пасмурной погодой, рассеянным освещением. Суммарный приток солнечной радиации здесь меньше, чем на юге Украины и вдвое меньше, чем в Средней Азии. За год в Санкт-Петербурге бывает в среднем 62 солнечных дня. Средняя температура июня составляет 17,8° С, января — минус 7,7° С. Значительное влияние на формирование климата города оказывают многочисленные ручьи, каналы (их около 100), многоводная Нева.

Таким образом, при разработке режимов ускоренных лабораторных испытаний значения параметров климатических факторов должны быть учтены в методиках оценки долговечности изделий фасадных ОК.

В настоящее время для оценки долговечности материалов, применяемых для конструкций здания, используются лабораторные методы, основанные на оценке изменений значений характерных показателей старения под воздействием циклических нагрузок, имитирующих влияние различных климатических факторов при эксплуатации изделий ОК. Сущность этих методов заключается в проведении ускоренных лабораторных испытаний циклическими воздействиями переменных положительных и отрицательных температур, влажности, ультрафиолетового облучения и слабоагрессивных химических сред (растворов). Режим циклических испытаний устанавливают исходя из условий эксплуатации изделий.

Оценка долговечности уплотнителя из ЕРйМ для светопрозрачных ОК из алюминиевых сплавов проводилась по «Методике определения сопротивления

№ п/п Параметр климатического фактора Москва Санкт-Петербург

1 Среднегодовая температура наружного воздуха, °С 3,8 4,3

2 Абсолютная минимальная температура наружного воздуха, °С -42 -36

3 Абсолютная максимальная температура наружного воздуха, °С 37 33

4 Число дней с переходом температуры через нулевое значение за год, сутки 55,9 51,8

5 Средняя месячная относительная влажность воздуха в 13 ч., % - в наиболее холодный месяц - в наиболее жаркий месяц 76 83 54 73 85 59

6 Количество осадков за год, мм 704 673

Таблица 1. Сравнительные данные по климатическим условиям Москвы и Санкт-Петербурга.

строительные материалы и конструкции

п/п Наименование показателя, единица измерения Полученный результат* НД на метод определения показателя Нормативное значение показателя по ГОСТ 307782001 и «Методике оценки долговечности уплотнительных прокладок для окон и дверей из ПВХ профилей»

1 Разрушающая нагрузка при растяжении, Н 548 ГОСТ 11262-80 Не нормируется

2 Разрушающая нагрузка при растяжении при минус 50° С, Н 865 ГОСТ 11262-80 Не нормируется

3 Относительное удлинение при разрыве, % 477 ГОСТ 11262-80 Не менее 100

4 Относительное удлинение при разрыве при минус 50° С, % 350 ГОСТ 11262-80 Не менее 100

5 Гибкость на брусе с закруглением радиусом 10 мм при минус 50° С в течение 2 ч Разрывы и трещины отсутствуют ГОСТ 2678-94 Не должно быть разрывов и трещин

6 Изменение линейных размеров после теплового воздействия, % 0 ГОСТ 307782001 Не более 3

7 Водопоглощение по массе, % 0 ГОСТ 9.030-74, метод А Не более 1

8 Устойчивость к многократному перегибу, цикл Трещин и разрывов нет «Методика» Приложение 1 к Методике Не менее 20000

Таблица 2. Результаты контрольных испытаний уплотняющей прокладки из ЕРЭМ , ГОСТ 30778-2001, по определению исходных физико-механических характеристик для рамочных элементов высотного здания.

эксплуатационным воздействиям и оценке долговечности уплотнителей для светопрозрачных ограждающих конструкций из алюминиевых сплавов» (далее Методика), утвержденной НИИСФ РААСН /4/.

Методика устанавливает метод определения сопротивления эксплуатационным воздействиям и оценки их долговечности.

Сущность метода заключается в проведении ускоренных лабораторных испытаний уплотнителей циклическими воздействиями переменных положительных и отрицательных температур, влажности, слабоагрессивных химических сред (растворов) и светотермоозонного воздействия, а также многократного перегиба, имитирующих воздействие критических эксплуатационных нагрузок, и определении изменения свойств по характерным показателям старения.

В качестве характерных показателей старения при определении сопротивления эксплуатационным воздействиям и оценки долговечности уплотнителей принимают следующие физико-механические свойства: разрушающую нагрузку и относительное удлинение при разрыве, изменение линейных размеров после температурного воздействия, водопог-лощение, гибкость на брусе с закруглением радиу-

сом 10 мм при отрицательной температуре (морозоустойчивость) и устойчивость к многократному перегибу.

Испытания уплотнителей состоят из двух этапов:

• контрольные испытания с целью установления фактических характеристик уплотнителей;

• испытания после климатических воздействий.

При проведении контрольных испытаний определяют следующие физико-механические свойства исходных образцов уплотнителей: разрушающую нагрузку при комнатной и отрицательной температуре по ГОСТ 11262-80, относительное удлинение при разрыве при комнатной и отрицательной температуре по ГОСТ 11262-80, изменение линейных размеров после температурного воздействия по ГОСТ 30778-2001, водопоглощение по ГОСТ 9.03074, метод А, гибкость на брусе с закруглением радиусом 10 мм при температуре (минус 50 ± 1) °С по ГОСТ 2678-94, устойчивость к многократному перегибу по Методике.

Результаты контрольных испытаний исходных образцов уплотнителя из ЕРйМ приведены в таблице 2.

Анализ результатов испытаний уплотняющей прокладки из ЕРРМ по определению исходных фи-

строительные материалы и конструкции

зико-механических характеристик для рамочных элементов высотного здания башни показывает, что испытанные прокладки обладают хорошими физико-механическими характеристиками, позволяющими проводить в дальнейшем испытания на долговечность.

Испытания уплотняющей прокладки из ЕРРМ на долговечность проводят по следующему режиму:

1. Орошение 3%-ным солевым раствором ЫаС! в воде — 0,6 ч;

2. Светотермоозонное воздействие с уровнем интенсивности УФ-облучения (80 ± 2) Вт/м2 при температуре «черной панели» (60 ± 2) °С — 4,0 ч;

3. Орошение щелочным 3%-ным раствором ЫаОИ в воде — 0,1 ч;

4. Замораживание в криокамере при температуре (минус (45±2)°С — 1,0 ч;

5. Орошение кислым 3%-ным раствором И2БО4 в воде — 0,3 ч;

6. Нагрев в термокамере при температуре (100 ± 2)°С — 15,0 ч.

Суммарное время испытаний, равное 21,0 ч, принимают за 1 цикл.

12 циклов испытаний приравнивают к 10 условным годам эксплуатации.

После 24 и 48 циклов испытаний, что соответствует 20 и 40 условным годам эксплуатации, определяют физико-механические свойства уплотнителей.

Оценку результатов испытаний уплотнителей на сопротивление эксплуатационным воздействиям проводят путем сравнения значений каждого характерного показателя старения, полученного после проведения испытаний, с результатами контрольных испытаний. Изменение характерного показателя старения образца У в % вычисляют по фор-

1 1 отн.изм. 1 1

муле:

У - У

у _ контр._исп.

отн.изм. У

х 100%,

контр.

где У — значение показателя до испытаний

контр.

на старение; У — значение показателя после ис-

исп.

пытаний на старение.

Нормы по изменению характерных показателей старения уплотнителей в зависимости от количества циклов испытаний приведены в таблице 3. Формула настоящей методики, приведенная выше, применяется только для показателей: разрушающая нагрузка при растяжении и относительное удлинение при разрыве.

Устойчивость к многократному перегибу оценивается по способности материала выдерживать без разрушения 10000 циклов при испытании на 20 условных лет эксплуатации и 20000 циклов при испытании на 40 условных лет эксплуатации.

Температура морозоустойчивости уплотнителей (гибкости на брусе с закруглением радиусом 10 мм при отрицательной температуре) не должна превышать минус 45° С.

Результаты испытаний уплотнителя из ЕРйМ к комплексному воздействию искусственных климатических факторов приведены в таблице 4.

Полученные результаты испытаний прокладки из ЕРйМ на долговечность показали, что свойства материала в процессе старения ухудшаются в пределах установленных норм. Изменение разрушающей нагрузки при растяжении после старения в течение 40 условных лет эксплуатации составляет 29%, а относительное удлинение при разрыве — 28%. Изменение остальных показателей в процессе старения в климатических условиях незначительны по сравнению с допустимыми нормами.

Оценка долговечности силиконового герметика проводилась по «Методике определения сопротивления эксплуатационным воздействиям и оценки долговечности герметизирующих материалов для све-топрозрачных ограждающих конструкций из алюминиевых сплавов», утвержденной в НИИСФ РА-АСН /5/.

Настоящая методика распространяется на гер-

№ п/п Наименование показателя Допустимые изменения показателя

24 цикла

1. Разрушающая нагрузка Не должно быть более 20 % от исходной нагрузки Не должно быть более 30 % от исходной нагрузки

2. Относительное удлинение при разрыве Не должно быть более 25 % от исходного удлинения Не должно быть более 35% от исходного удлинения

3. Изменение линейных размеров Не более 1,5 % Не более 2,0 %

4. Водопоглощение Не более 0,7 % Не более 1,0 %

Таблица 3. Нормы по изменению характерных показателей старения уплотнителей в зависимости от количества циклов испытаний.

5 2009 515

строительные материалы и конструкции

п/п Наименование показателя, единица измерения Полученный результат* НД на метод определения показателя Нормативное значение показателя по «Методике»

1 2 3 4 5

1 Разрушающая нагрузка при растяжении исходная, Н - после старения в течение 20 условных лет эксплуатации, Н 548 470 ГОСТ 11262-80 -

- изменение показателя после старения в течение 20 условных лет эксплуатации, % 14,0 Не более 20 % от исходной нагрузки

- после старения в течение 40 условных лет эксплуатации, Н 390 -

- изменение показателя после старения в течение 40 условных лет эксплуатации, % 29,0 Не более 30 % от исходной нагрузки

2 Относительное удлинение при разрыве исходное, % - после старения в течение 20 условных лет эксплуатации, % 477 400 ГОСТ 11262-80

- изменение показателя после старения в течение 20 условных лет эксплуатации, % 16,1 Не должно быть более 25 % от исходного удлинения

- после старения в течение 40 условных лет эксплуатации, % 344 -

- изменение показателя после старения в течение 40 условных лет эксплуатации, % 28,0 Не должно быть более 35 % от исходного удлинения

3 Изменение линейных размеров, % 0 ГОСТ 30778-2001 -

- после старения в течение 20 условных лет эксплуатации, % 0,4 Не более 1,5

- после старения в течение 40 условных лет эксплуатации, % 0,8 Не более 2,0

"Примечание. Приведенные результаты являются средним арифметическим значением параллельных измерений

Таблица 4. Результаты испытаний уплотняющей прокладки из ЕРЭМ по определению сопротивления атмосферным воздействиям и оценке долговечности сроком на 40 условных лет эксплуатации в условиях климата г. Санкт-Петербурга для строительства высотного здания.

метики силиконовые всепогодные для светопроз-рачных ограждающих конструкций из алюминиевых сплавов и устанавливает метод определения сопротивления эксплуатационным воздействиям и оценки их долговечности.

Сущность метода заключается в проведении ускоренных испытаний герметика циклическими воздействиями переменных положительных и отрица-

тельных температур, влажности, ультрафиолетового облучения и слабоагрессивных химических сред (растворов), имитирующих воздействие критических эксплуатационных нагрузок, и определении изменения свойств по характерным показателям старения.

В качестве характерных показателей старения при определении сопротивления эксплуатационным воздействиям и оценки долговечности герметиков

строительные материалы и конструкции

№ п/п Наименование показателя, единица измерения Полученный результат* НД на метод определения показателя

1 2 3 4

1 Условная прочность, МПа 0,68 ГОСТ 270-75

2 Твердость по Шору А, ед. Шора А 37 ГОСТ 263-75

3 Относительное удлинение при разрыве, % 264 ГОСТ 270- 75

4 Прочность сцепления с приклеиваемым материалом, МПа - стеклом - алюминием 0,64 0,59 ГОСТ 26589-94

5 Гибкость на брусе с закруглением радиусом 10 мм при минус 50° С в течение 2 ч Трещин и разрывов нет ГОСТ 26589-94

6 Теплостойкость при температуре 150° С в течение 2 ч Вздутия и подтеки на поверхности образца отсутствуют ГОСТ 26589-94

* Примечание. Приведенные результаты являются средним арифметическим значением параллельных определений.

Таблица 5. Результаты контрольных испытаний силиконового герметика по определению исходных физико-механических характеристик для рамочных элементов высотного здания.

принимают следующие физико-механические свойства:

• твердость по Шору А;

• условную прочность;

• относительное удлинение при разрыве;

• теплостойкость;

• прочность сцепления с приклеиваемым материалом (стекло и алюминий);

• гибкость на брусе с закруглением радиусом 10 мм при отрицательной температуре (морозоустойчивость).

Испытания герметиков состоят из двух этапов:

— контрольные испытания с целью установления фактических характеристик герметиков;

— испытания после климатических воздействий.

При проведении контрольных испытаний определяют следующие физико-механические свойства герметиков:

• твердость по Шору А по ГОСТ 263-75;

• условную прочность по ГОСТ 270-75;

• относительное удлинение при разрыве по ГОСТ 270-75;

• теплостойкость при температуре 150 °С по ГОСТ 26589-94;

• гибкость на брусе с закруглением радиусом 10 мм при температуре минус (45±2) °С по ГОСТ 26589-94;

• прочность сцепления с приклеиваемым материалом по ГОСТ 26589-94.

Результаты контрольных испытаний исходных образцов силиконового герметика приведены в таблице 5.

Номенклатура исходных показателей, по кото-

рым оценивались физико-механические свойства герметика, наиболее полно характеризует его свойства.

Испытания герметиков на атмосферостойкость (долговечность) проводят по следующему режиму:

1. Орошение солевым 3%-ным раствором ЫаС! в воде — 0,6 ч;

2. УФ-облучение с уровнем интенсивности (80 ± 2) Вт/м2 — 4,0 ч;

3. Орошение щелочным 3%-ным раствором ЫаОИ в воде — 0,1 ч;

4. Замораживание в криокамере при температуре (минус 45±2) °С — 2,5 ч;

5. Орошение кислым 3%-ным раствором И2БО4 в воде — 0,3 ч;

6. Нагревание в электрическом сушильном шкафу при (150± 2) °С — 15,0 ч.

Общая продолжительность испытания, равная 22,5 ч, принимается за 1 цикл.

12 циклов испытаний приравнивают к 10 условным годам эксплуатации. После 12, 24 и 48 циклов климатических испытаний, что соответствует 10, 20 и 40 условным годам эксплуатации, определяют физико-механические свойства герметиков.

Во время проведения испытаний осуществляют постоянный визуальный контроль внешнего вида на соответствие требованиям НД. При обнаружении отклонений от требований НД по этому показателю хотя бы на одном образце все образцы снимают с испытаний, и результаты испытаний признают неудовлетворительными.

Оценку результатов испытаний герметиков на сопротивление эксплуатационным воздействиям проводят путем сравнения значений каждого харак-

строительные материалы и конструкции

№ п/п Наименование показателя Допустимые изменения показателя

24 цикла

1. Твердость по Шору А Не должно быть более 20 % от исходной твердости Не должно быть более 30 % от исходной твердости

2. Условная прочность Не должно быть более 25 % от исходной условной прочности Не должно быть более 35 % от исходной условной прочности

3. Относительное удлинение при разрыве Не должно быть более 35% от исходного удлинения Не должно быть более 50% от исходного удлинения

4. Теплостойкость при 150°С На поверхности образца не должно быть вздутий и подтеков

5. Прочность сцепления с приклеиваемым материалом Не должно быть более 20 % от исходной прочности сцепления Не должно быть более 30 % от исходной прочности сцепления

6. Гибкость на брусе с закруглением радиусом 10 мм при температуре минус 45°С На поверхности образца не должно быть трещин

Таблица 6. Допустимые изменения характерных показателей старения силиконового герметика в зависимости от количества циклов испытаний.

терного показателя старения, полученного после проведения испытаний, с результатами контрольных испытаний.

Изменение характерного показателя старения образца У в % вычисляют по формуле:

птн 1 1 '

отн.изм.

У - У

У _ контр._исп.

отн.изм. У

х 100%,

контр.

где У — значение показателя до испытаний

контр.

на старение; У — значение показателя после ис-

исп.

пытаний на старение.

Допустимые изменения характерных показателей старения в зависимости от количества циклов испытаний приведены в таблице 6.

Анализ полученных результатов показывает, что происходит увеличение жесткости и условной прочности герметика и снижение его относительного удлинения при разрыве. Прочность сцепления герметика с приклеиваемым материалом ухудшается, но все изменения показателей находятся в пределах нормы. Наибольшие изменения наблюдаются для показателей условной прочности и относительного удлинения при разрыве (28%) после старения в течение 40 условных лет эксплуатации.

Что касается прочности сцепления с приклеиваемым материалом, то наибольшее изменение (23%) наблюдается для прочности сцепления герметика со стеклом.

Выводы

1. Проведена оценка долговечности уплотнителя из ЕРРМ и силиконового всепогодного гермети-

ка для светопрозрачных фасадных ограждающих конструкций.

2. Оценка долговечности проводилась в ускоренных режимах в лабораторных условиях с учетом воздействия атмосферных факторов влажного морского климата г. Санкт-Петербурга: положительных и отрицательных температур, солнечного облучения, влажности, перепадов температур, химических реагентов (соляного тумана, кислотных дождей и т.д.).

3. Долговечность уплотнителя из ЕРйМ определялась по «Методике определения сопротивления эксплуатационным воздействиям и оценки долговечности уплотнителей для светопрозрачных ограждающих конструкций из алюминиевых сплавов» по разрушающей нагрузке, относительному удлинению при разрыве, изменению линейных размеров после температурного воздействия, водопог-лощению, гибкости на брусе с закруглением радиусом 10 мм при отрицательной температуре (морозоустойчивости) и устойчивости к многократному перегибу.

4. Долговечность уплотнителя из ЕРйМ составляет 40 условных лет эксплуатации в условиях климата г.Санкт-Петербурга.

5. Долговечность силиконового всепогодного герметика определялась по «Методике определения сопротивления эксплуатационным воздействиям и оценки долговечности герметизирующих материалов для светопрозрачных ограждающих конструкций из алюминиевых сплавов» по условной прочности и относительному удлинению при раз-

строительные материалы и конструкции

№ п/п Наименование показателя, единица измерения Полученный результат* НД на метод определения показателя Нормативное значение показателя по «Методике»

1 2 3 4 5

1 Твердость по Шору А, ед. Шора А - после старения в течение 20 условных лет эксплуатации, ед.Шора А 37 42 ГОСТ 263-75 -

- изменение показателя после старения в течение 20 условных лет эксплуатации, % 13,5 Не более 20 % от исходной твердости

- после старения в течение 40 условных лет эксплуатации, ед.Шора А 44 -

- изменение показателя после старения в течение 40 условных лет эксплуатации, % 19 Не более 30 % от исходной твердостк

2 Условная прочность, МПа - после старения в течение 20 условных лет эксплуатации, МПа 0,68 0,78 ГОСТ 270-75 -

- изменение показателя после старения в течение 20 условных лет эксплуатации, % 15 Не более 25 % от исходной нагрузки

- после старения в течение 40 условных лет эксплуатации, МПа 0,87 -

- изменение показателя после старения в течение 40 условных лет эксплуатации, % 28 Не более 35 % от исходной нагрузки

3 Относительное удлинение при разрыве, %, не менее - после старения в течение 20 условных лет эксплуатации, % 264 217 ГОСТ 270-75 -

- изменение показателя после старения в течение 20 условных лет эксплуатации, % 18,0 Не более 35 % от исходного удлинения

после старения в течение 40 условных лет эксплуатации, % 190 -

- изменение показателя после старения в течение 40 условных лет эксплуатации, % 28,0 Не более 50 % от исходного удлинения

4 Прочность сцепления с приклеиваемым материалом, МПа  стеклом  алюминием - после старения в течение 20 условных лет эксплуатации, МПа  стеклом  алюминием 0,64 0,59 0,56 0,55 ГОСТ 2658994 -

Таблица 7.

Результаты

испытаний

силиконового

герметика по

определению

сопротивления

атмосферным

воздействиям

и оценке

долговечности

сроком на 40

условных лет

эксплуатации в

условиях климата

г. Санкт-

Петербурга

для строительства

высотного здания.

строительные материалы и конструкции

N2 п/п Наименование показателя, единица измерения Полученный результат* НД на метод определения показателя Нормативное значение показателя по «Методике»

- изменение показателя после старения в течение 20 условных лет эксплуатации, %  стеклом  алюминием 12,5 4,0 Не более 20% от исходной прочности сцепления

после старения в течение 40 условных лет эксплуатации), МПа

стеклом  алюминием 0,49 0,50 -

- изменение показателя после старения в течение 40 условных лет эксплуатации, %  стеклом  алюминием 23,0 15,0 Не более 30% от исходной прочности сцепления

5 Гибкость на брусе с закруглением радиусом 10 мм при минус 50°С в течение 2 ч. Трещин и разрывов нет ГОСТ 2658994 -

6 - после старения в течение 20 условных лет эксплуатации - после старения в течение 40 условных лет эксплуатации Теплостойкость при температуре 150°С в течение 2 ч Трещин и разрывов нет Трещин и разрывов нет Вздутия и подтеки отсутствуют ГОСТ 2658994 На поверхности образца не должно быть трещин На поверхности образца не должно быть трещин

- после старения в течение 20 условных лет эксплуатации - после старения в течение 40 условных лет эксплуатации Вздутия и подтеки отсутствуют Вздутия и подтеки отсутствуют На поверхности образца не должны появляться вздутия V подтеки На поверхности образца не должны появляться вздутия V подтеки

Таблица 7. Продолжение.

ГОСТ 16350-80 Климат СССР. Районирование и статические параметры климатических факторов для технических целей.

Методика определения сопротивления эксплуатационным воздействиям и оценки долговечности уплотнителей для светопрозрачных ограждающих конструкций из алюминиевых сплавов. Методика определения сопротивления эксплуатационным воздействиям и оценки долговечности герметизирующих материалов для светоп-розрачных ограждающих конструкций из алюминиевых сплавов.

геофизика.

520 5 2009

рыве, твердости по Шору А, теплостойкости, проч- 3. ности сцепления с приклеиваемым материалом (стекло и алюминий) и гибкости на брусе с закруглением радиусом 10 мм при отрицательной тем- 4. пературе (морозоустойчивости).

6. Долговечность силиконового всепогодного герметика составляет 40 условных лет эксплуатации в условиях климата г.Санкт-Петербурга. 5.

Список литературы

1. СТО 94584289-002-2007 Здания высотой свыше

150 метров. Общие технические условия.

2. СНиП 2.01.01.-82 Строительная климатология и